On di'simic ccitains ciments sous le nom im- 

 propre de ciment Romain, bien qu'il soit aujour- 

 d'hui prouvé que les romains iiinoraient ces 

 inat('riaux de construction ; pour leurs travaux 

 hydrauliques, les romains additionnaient leurs 

 chaux de pouzzolanes. La fabrication des ciments 

 date de 1829-1831. 



Les meilleurs ciments commencent à faire 

 prise après quinze minutes (c. à prise rapide) ou 

 une heure (c. à prise lente); la prise doit être 

 complète au bout de six à dix heures pour les 

 tiinents à prise rapide, et de douze à vingt- 

 quatre heures pour les ciments à prise lente. 

 Après cinq ou six mois, le mortier de ciment 

 doit pr(>senter une grande dureté. 



Le durcissement des ciments est une suite de 

 combinaisons chimiques très complexes ; des 

 recherches récentes ont montré que la prise des 

 ciments est toujours accompagnée de la mise en 

 liberté d'une quantité plus ou moins grande de 

 chaux qui peut s'hydrater et se dissoudre dans 

 l'eau douce ou salée, ou se carbonater, de sorte 

 que le produit se comporterait comme un mé- 

 lange de ciment proprement dit, avec une petite 

 quantité de chaux aérienne (1). 



Nous donnons dans les tableaux suivants 

 l'analyse de quelques ciments anglais et des cal- 

 caires dont ils proviennent (d'après Knauss) et 

 la composition de quelques ciments (d'après 

 Hervi.'-Mangon). 



Analyses de quelques ciments angolais et des calcaires dont ils proviennent 



)MPO.SITIO\ 



Parties inwluhles 

 dans l'acide chlorhydrique . 



Quartz 



Silice 



Oxyde de 1er 



Oxyde de manganèse 



Alumine 



Parties solubles 

 dans l'acide chlorliydrique . 



Silice 



Oxyde de fer 



Alumine 



Carbonate de chaux 



Carbonate de magnésie 



Chaux 



Magnésie 



Poliisse 



Sonde 



Acide carbonique 



Eau 



Composition générale. 



Carbonate de chaux 



Carbonate de magnésie 



Potasse 



Soude 



Quartz; silice, nlumiue, oxyde de fe 



10.5 



1.2; 



Provenance d'Essex 



Dinrjlers pobjt. Jour/,., t. CX.WV, p. 



li) Selon les recherches de M. Le Chàtplier. le ci- I de fer, les alcalis et la magnésie ne semblent jouer 



ment de Portland contient un corps actif qui est le aucun rôle. Le durcissement résulterait de la décom- 



silicate tricalcique, auquel s'ajoute un deuxième position du silicate en hydrate de chaux cristallisé 



élément inactif qui est le silicate bicalcique ; l'oxyde et en silicale de chaux hydraté. 



